50 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



XYI. Nr. 5. 



der Wirkung der Hysteresis nnd der Foucaultstromc. Der 

 Arbeitsverlust durch Hysteresis ist pro Cyclus mit der Ge- 

 sehwindigkeit, mit welcher der Cyclus durclilaufcn wire], 

 jedenfalls nur wenig veranderlich, wiihrend der Arbeits- 

 verlust durch Foucaultstrome pro Cyclus seiner Ge- 

 schwindigkeit proportional ist. 



12. Mit entsprechendem Apparat wurde die starkc 

 Dainpf'uug gezeigt, welche eine Eisenscbeibe auf einen 

 iiber ibr scbwingenden Magneten ansiibt. *) 



13. Es wurde gezeigt, dass eine auf einer Spitze 

 balancircnde Eisenscbeibe im Drehfeld von dem rotirendcn 

 Felde, vorzugsweise durch Hysteresis, mitgenommen wird. 

 Diese Erscheinung liisst sich mit euipfindlicliem Apparat 

 bci fast alien Korpern in Folge eines geringen Eisengehalts 

 derselben nachweisen und liefert eine Reaction auf Eisen, 

 welche die chemischen Reactionen an Empfindlichkeit 

 bcdeutend ubertrifft.**) 



14. Theorie der Hysteresis von Ewing.***) Der 

 Ausgangspunkt ist die bekannte Weber'sehe Theorie 

 der drehbaren Molecularmagnete. Maxwell hat zuerst 

 darauf aufmerksani gemacbt, dass es nicht nothig ist, 

 cine besondere, von den magnetischen Kriiften nnabhangige 

 Directionskraft anzunehmen, welche die aus ihren uattir- 

 liclien Gleicbgewichtslagen abgelenkteu Molecularmagnete 

 in dicse znriiektreibt, soiidern dass eine solche Directions- 

 kraft in der Wecbselwirkung der Molecularmagnete selbst 

 gefuuden wcrden kann. Ewing hat gezeigt, dass es fur 

 Gruppen von Molecularmagneten verschiedene stabile 

 Gleichgewicbtslagen giebt, welche theils dem magnetischen, 

 theils dem unmagnetischen Zustand entsprecheu. Wird 

 nun durch cine aussere magnetische Kraft eine Gruppe 

 aus einer unmagnetischen Gleichgewichtslage in eine 

 einer maguetisehen benachbarten iibergefiihrt, so wird sie 

 nach EntfernuDg der ausseren Kraft diese Lage annchmen 

 und folglich peruiauenten Magnetismus zeigen. Die Theo- 

 rie wurde an einem Model! aus kleinen Declinationsmagnet- 

 clicn erlautert. ludem Ewing und Frl. Klaassenf) ein 

 solches Modell aus 130 Maguetchen cyclisch variirendeu 

 Wcrthen der Feldstarke uuterwarfen und jedesmal das 

 magnetische Moment des Systems bestimrnten, erbielten 

 sie hysteretische Schleifen, welche von denen eines Eiscn- 

 drahts kaum zu unterscheiden waren. 



15. Ecber die Aenderung der hysteretischen Eigen- 

 sehaften des Eisens durch physikalische Behandlung. Es 

 ist bekannt, dass das Eiseu durch Hiimmeru, Walzen, 

 Ziehen magnetisch barter, durch Ausgliiheu magnetisch 

 wcicher wird. Der wichtigste hierher gehorige Process 

 ist der Hartungsprocess des Stahls (Eisen mit 0,61,6% 

 Kohlenstoff). Das Verstandniss dieser Erschciuungen ist 

 (lurch neuere Untersucbungen erOffuet wordeu. Erhitzt 

 man das Eisen, so geht es in einem gewisseu Temperatur- 

 intervall, welches man das kritische Temperaturinter- 

 vall nennen kann, und welches fiir die verschiedenen 

 Eisensorten verschieden, etwa zwischen 700 nnd 870 ge- 

 legen ist, uuter Absorption von latcnter Warme in eine 

 andcre Modification iiber, in welcher es seine starke 

 Magnetisirbarkeit oder seine ferromagnetische Eigeuschaft 

 verloren bat. Zugleich iindern sich andcre physikalische 

 Eigenscbaften, z. B. das thermoelektrische Verbalten, der 

 Teniperaturcoefficient des elektrischen Widerstandcs, das 

 Verhalten der specifisehen Warme. Beim darauf folgendcn 

 Abkiihlen tritt im Allgemeinen, allerdings in einem etwas 

 defer gelegenen Temperaturintervall die entgegengesetzte 



*) E. Warburg I. c. P. Himstedt, Wied. Ann. 1881, 14, 48:). 

 **) \V. Duano & W. Stewart, Wied. Ann. 1897, 111, |:;i;. 



\V. Duane, Wied. Ann. 1897, 62. .">):',. 

 **) J. A. Ewing, Proc. R.).y Soc. Bd. 48, 342. 1890. 

 t) J. A. Ewing un.1 Miss H. G. Klaassen, Phil. Trans. 1893. 181 

 (A), 985. 



Umwandlung unter Freiwerden von lateuter Warme ein. 

 Bcim Stahl wird dies dem Auge sicbtbar, indein der auf 

 belle Rotbgluth erhitzte und dann der Abkflblung in der 

 Luft tiberlassene Stahl bei einer gewissen Tcmperatur 

 zeitweise wieder aufgluht. Dieses von Barrett entdeckte 

 sogenannte Recalesceuzphanomen wurde an einem 3,3 mm 

 dickeu, 300 mm langeu Stahldraht gezeigt, welcher im 

 dunklen Zimmer durch den Strom der stadtischen Centrale 

 auf belle Rothglnth erhitzt und nach Unterbrechung des 

 Stroms der Abkiihlung iiberlassen wurde. Aehnliche Um- 

 wandlungen erleiden Nickel und Cobalt, doch liegt die 

 Umwandlungstemperatur fiir Nickel tiefer, fiir Cobalt 

 holier als fiir Eisen. 



Drei gleiche Wiirfelchen von 7 mm Seite aus Nickel, 

 Eisen uud Cobalt wurden mit einem Eude an einen 

 Magneten gebracht und von diesem bei Zinimertemperatur 

 getragen. Durch eine Geblaselampe erhitzt fiel das Nickel 

 vor dem Gluhen, das Eisen bei Rothgluth ab, das Cobalt 

 aber wurde selbst bei heller Rothgluth noch getragen. 



Wahrend nun Erhitzung iiber das kritische Intervall 

 hinaus und darauf folgendc Abkiihlung auf Zinimertempe- 

 ratur die magnetischen Eigenscbafteu des Eisens nnd, 

 bei langsamer Abkiihlung, auch die des Stahls unver- 

 andert lasst, erleidet der letztere bei scbneller Abkiihlung 

 eine dauernde Aenderung seines magnetischeu Verhaltens 

 (Hartung des Stahls). Man scbliesst daraus, class bei diesem 

 Vorgang die im kritiscben Intervall eingetretene Zustands- 

 andernng beim Abkiihlen nnr thcilweise riickgangig ge- 

 wordcn ist, so dass der gehartete Stahl als ein Gemisch 

 von magnetischem uud unmagnetischem Eisen anzusehen ist. 



Nach Osmond hangen die hysteretischen Eigen- 

 schaften nur von der Gegenwart des unmagnetischen 

 Eisens ab und wiirdeu verschwiuden, wenn die ganze 

 Eisenmasse in magnetischcs Eisen verwandelt wiirde. 

 Nach dieser Theorie briugt jede Behandlung des Eisens, 

 welche die hysteretischen Eigensehaften desselben andcrt, 

 wie das Haramern, Ziehen einerscits, das Ausgliihen au- 

 dererseits eine theilweise Umwandlung der eineu Modi- 

 fikation in die andere hervor. 



Indein es kaum zweifelhaft ist, dass auch das reine 

 Eisen bei einer gewissen Temperatur seine ferromagne- 

 tische Eigenschaft verliert, muss man aunehnien, dass 

 das unmagnetische Eisen eine Modification des reinen 

 Eisens ist ((J-Eisen). Da andererseits das Eisen sich nur 

 hiirten lasst, wenu es eine hiureichende Menge an Kohlen- 

 stoff' oder andereu fremden Beimenguugeu enthalt, so 

 kann der Einfluss dieser Beimengungen nnr darin bestehen, 

 die Riickverwandlung von /S-Eisen in das ferromagnetische 

 ct-Eisen zu hindern. 



16. Maguctisches Gedachtniss. In Folge del- 

 Hysteresis hangt der magnetische Zustand des Eisens nicht 

 nur von den zur Zeit auf dasselbe wirkendeu maguetisehen 

 Kraften ab, sondern auch von den Kraften, welche friiher 

 eingewirkt baben, an welche das Eiseu gewissermaassen 



eine Erinnerung bewahrt. 



Dieses magnetische Gedachtniss 



zeigt sich am auffiilligsten in dem Telephonographen von 

 Poulsen und bildet ein iutcressautes Analogou zu dem 

 Ratbsel des menschlichen Gediichtnisses. 



Fiir eine eingehendere Behandlung dcsGegcnstandessei 

 auf den vom Verf. dem internationaleu Physiker congress 

 zu Paris 1900erstatteten diesbezuglichen Bericht verwiesen. 



Die magnetischen Uutersuchungen von Dr. E. Schmidt 

 (ein Wegweiser fiir Hiitteningeuieure, Zeitscbr. fiir Elektro- 

 chernie 1898, No. 18, 22; 1899, No. 27, 35, 44) entbalten 

 eine sehr empfehlenswerthe, leicht fasslicbe Darstellung 

 der magnetiscben Grundbegritt'e und Untersuchuugs- 



Eigenschaften des 



methodcn sowie der magnetischen 

 Eisens und verwandter Metalle. 



(Fortsetzung folgt.) 



Warburg. 



